INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 133 



libre. La determinación ha sido tomada con la muestra del últi- 

 mo cemento. 

 Temperatura exterior 20,7. 



T P T P 



O — / hora 15 0,009 



10 0,04 20 0,003 



20 0,04 25 0,002 



30 0,033 30 0,001 



45 0,02 35 0,001 



i hora O 0,012 40 0,001 



45 0,0 



Figura 9. 



Las ensayos anteriores demuestran que el cemento fabricado por 

 el señor Derossi llega á adquirir sa endurecimiento final, gradual- 

 mente ven las condiciones que se ha exigido : demuestra asimismo 

 la homogeneidad de los materiales de que se sirve, su dosaje uni- 

 forme y el manejo bien entendido de la temperatura y enfriamien- 

 to. En cuanto al resultado final no es obra del acaso, ni de una 

 condición especial que prevalezca en el manejo de los elementos de 

 elaboración del cemento. No obstante lo expuesto, bajo este punto 

 de vista, también se debía comparar este producto con sus simila- 

 res, los más notables que se introducen en el país y conocidos ven- 

 tajosamente en el empleo de toda clase de construcciones, especial- 

 mente las hidráulicas. 



La casa Derossi y C\ se sirvió enviarnos para la comparación 

 los cementos Fénix y Elefante, este último de la fábrica Johnston y 

 Cia, importado por los señores Melara y Martin. Por mi parte in- 

 diqué el de la fábrica WestKent, muy estimado en Buenos Aires, 

 bajo la marca Guanaco, importado por los señores Juan y José 

 Drysdale y C. 



El cemento normal, lento, fabricado por el señor Derossi y cuyos 

 caracteres se detallan más adelante (25), es el que principia á to- 

 mar consistencia á los cuatro minutos y fragua á los treinta. Pero 

 con el objeto de asegurarme de la uniformidad del producto, — 

 para iniciar los trabajos de comparación, — volví á ensayar física 

 y químicamente el Cemento argentino ; también se observó si la 

 temperatura y marcha del endurecimiento reunían las condiciones 

 ya expresadas (o). Por fin se examinaron las placas menciona- 

 das en el párrafo (8). 



